297 



Lichtfield j - fe f . -- 



* Tvedestrand} 

 Eisenach \ 



*Uddewalla > — Fe Ti ~f- 2 Fe. 



* Horrsjöberg ) 



*Aschaffenburo- =r Fe Ti 4- 3 ie. 



Snarum 

 Binnenthal 



Fe Ti -f 4 ¥e. 



Eisenglanz. 



Während in den letzten Titaneisen der Titangehalt als Säure 

 kaum 10 pCt. beträgt, hat Berzelius schon längst gezeigt, dass 

 auch der eigentliche Eisenglanz, z. B. von Elba, titanhaltig sei. 



Ich habe in verschiedenen Abänderungen des Elbaer Erzes 

 theils sehr geringe Mengen, theils keine Titansäure, stets aber 

 etwas (bis 0,8 pCt.) Eisen oxydul gefunden. 



Der Eisenglanz vom Vesuv, in schönen tafelartigen reinen 

 Krystallen ist titanfrei, allein er enthält 3 pCt. Eisenoxydul 

 und j pCt. Talk erde. Als er gepulvert und unter Wasser 

 mit dem Magnet behandelt wurde (er wirkt bekanntlich auf die 

 Magnetnadel) verlor der vom Magnet angezogene Theil bei der 

 Reduktion in Wasserstoff" nur 28,2 pCt., und würde demnach 

 selbst aus 2 Atomen Eisenoxydul gegen 3 Atomen Eisenoxyd 

 bestehen. 



Der Eisenglanz von Krageröe dagegen gab 3j pCt. Ti- 

 tansäure gegen 3| pCt. Eisenoxydul. Er ist, gleichdem vom 



Tavetschthal, Fe Ti -f 12 ¥e. 



Oktaedrische Eisenoxyde. 



Die Angaben von Titaneisen in Oktaedern und anderen 

 regulären Formen halte ich für unrichtig. Man hat Gemenge 

 von Titan - und Magneteisen in losen Körnern vor sich gehabt. 

 Ebenso irrig sind Karstens Angaben, dass gewisse Magnet- 

 eisen Titan enthalten. Meine Analysen der schön krystallisirten 

 Magneteisen vom Zillerthal, Traversella und Balmy beweisen die 



Anmcrk. Die mit einem * bezeichneten Titaneisen sind nach den 

 Analysen Anderer hierhergestellt. 



